PEMBUATAN SERAT NANO PVA/TIO 2 /Zat Warna MENGGUNAKAN ELEKTROSPINNING SEBAGAI SEL SURYA DSSC MENGGUNAKAN ELEKTRODA KAIN FIBERGLASS/TINTA KARBON
Juan Prianto 1 , Valentinus Galih Vidia Putra 1 , Juliany Ningsih Mohamad 2
1 Applied Magister of Textile Engineering and Apparel, Politeknik STTT Bandung, Jl. Jakarta No. 31, Bandung, 40272, Indonesia
2 Department of physics, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adi Sucipto Penfui, Kupang, 85001, Indonesia E-mail: juanlie2604@gmail.com

## Abstrak
Sebagai wilayah tropis, Indonesia mempunyai banyak area yang disinari matahari dengan baik. Oleh karena  itu  energi  terbarukan  yang  berasal  dari  energi  matahari  dapat dimafaatkan  sebagai  energi alternatif selain energi dari bahan bakar fosil. Salah satu energi alternatif yang mempunyai potensi sangat besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal adalah sel surya (fotovoltaik) yang mampu mengkonversi  sinar  matahari  secara  langsung  menjadi  energi  listrik  tanpa  menghasilkan  emisi  gas buang  apapun.  Salah  satu  bentuk  umum  dari  sel  surya  adalah  Dye  Sensitized  Solar  Cells  yang memanfaatkan zat warna sebagai photosensitizer. Agar DSSC dapat menghasilkan tegangan dan arus yang  tinggi,  diperlukan  semikonduktor  yang  memiliki  bandgap  rendah.  Cara  untuk  meningkatkan tegangan yang dihasilkan adalah dengan memperkecil ukuran molekul dengan memperkecil jarak antar atom  semikonduktor  ataupun  dengan  memperkecil  jarak  antar  molekulnya.  Penggunaan elektrospinning  dalam  pembuatan  serat  nano  diharapkan  dapat  memperkecil  jarak  atau  ukuran molekul  dari  semikonduktor  yang  digunakan.  Pada  penelitian  ini  digunakan  campuran  PVA/TiO 2 sebagai  semikonduktornya  karena  TiO 2 memiliki  bandgap  yang  rendah  dan  tersedia  dengan  harga murah  secara  komersil. Tahapan  yang  dilakukan  pada  penlitian  ini  adalah  mulai  dari  pembuatan campuran  zat  PVA/TiO 2 lalu  proses  elektrospinning  pengujian  menggunakan  SEM  dan  pengujian tegangan  serta arus  pada  susunan  DSSC.  Pada  penelitian ini digunakan  zat  warna  antosianin yang berasal dari wortel sebagai photosensitizer. Setelah direndam zat warna dilakukan proses curing lalu ditambahkan  elektrolit  dan  DSSC  disusun  menyerupai  sandwich.  Elektrolit  yang  digunakan  adalah campuran  KI/I 2 yang  dibuat  dalam  bentuk  gel  sebagai  variabel tetap.  Pada  penelitian ini  dilakukan pengujian SEM untuk melihat morfologi dan ukuran dari serat PVA/TiO 2 . Dilakukan pengujian UV-Vis pada  larutan  PVA/TiO 2 dan  larutan  zat  warna.  Dilihat dari  pengujian  SEM,  lapisan  tipis  PVA/TiO 2 dapat dibentuk menggunakan elektrospinning tegangan 20kV dan waktu 240 detik yang menghasilkan ukuran  serat  dengan  rata  –  rata  sebesar  177,6nm.  Energi  gap  dari  serat  nano  PVA/TiO 2 yang dihasilkan  sebesar  2,8eV.  Tegangan  yang  dihasilkan  pada  saat  sel  surya  terpapar  sinar  matahari sebesar  53mV  sementara  tegangan yang  dihasilkan  pada  saat  sel  surya  tidak  terpapa  sinar  sebesar 8mV. Arus dihasilkan pada saat sel surya terpapar sinar matahari sebesar 26,5 𝜇𝐴 sementara arus yang dihasilkan pada saat sel surya tida terpapar sinar matahari sebesar 4 𝜇𝐴 .
Kata Kunci : TiO 2 , elektrospinning, DSSC

## Abstract
Indonesia as tropical islands have many areas that are exposed to sunlight therefore renewable energy from  solar  energy  can  be  utilized  as  an  alternative  other  than  energy  from  fossil  fuels.  Alternative energy  which  has  great  potential  but  is  not  yet  fully  utilized  are  solar  cells  (photovoltaic)  that  can convert  solar  energy  directly  from  sunlight  into  electrical  energy  without  producing  any  emission gasses. One of the common forms of solar cells is Dye-Sensitized Solar Cells that utilize dyes to be used as photosensitizers. In order for DSSC to produce high voltage and current, a semiconductor with a low bandgap is needed. The way to increase the resulting voltage is to reduce the size of the molecule by  reducing  the  distance between the  semiconductor  atoms  or  by  reducing  the  distance  between  the molecules. The use of electrospinning in the manufacturing of thin-film nanofiber is expected to reduce the distance between molecules of the used semiconductor. In this study, the mixture of PVA/TiO2 is
used as a semiconductor because of the low bandgap of TiO2, low price, and commercially available. The stages that are carried in this study are started from making a mixture solution of PVA/TiO2 then the electrospinning process, SEM test, and voltage and current measurement from the DSSC array. In this study, the dye used as a photosensitizer is anthocyanin dye from carrot. After the dipping of dyes, the fabric is then cured and the electrolyte is added and piled up like a sandwich. The electrolyte that used in this study is the mixture of KI/I2 in solid form as a fixed variable. SEM test is done to see the nanofiber  morphology  and  fiber  size  of  a  thin  film  of  PVA/TiO2.  UV-Vis  test  was  performed  on PVA/TiO2  solution  and  dye  solution.  Judging  from  the  SEM  test,  a  thin  layer  of  PVA/TiO2  can  be formed  using electrospinning  with  a voltage  of  20kV  and  a  time  of  240  seconds  which  produces  an average  fiber  size  of  177.6nm.  The  energy  gap of the  PVA/TiO2  nanofibers  produced is  2.8eV.  The voltage generated when the solar cell is exposed to sunlight is 53mV while the voltage generated when the solar cell is not exposed to light is 8mV. The current generated when the solar cell is exposed to sunlight is 26.5μA. while the current generated when the solar cell is not exposed to sunlight is 4μA.
Keywords : TiO 2 , electrospinning, DSSC

## PENDAHULUAN
Jumlah  energi  yang  dapat  diperbaharui semakin  sedikit  setiap  tahunnya  sehingga diperlukan  adanya  energi  alternatif.  Selain bahan  bakar  fosil,  salah  satu  sumber  energi yang  dapat  dijadikan  alternatif  adalah  sinar matahari.  Indonesia  sebagai  wilayah  tropis memiliki  banyak  area  yang  langsung  terkena sinar  matahari  dengan  baik,  sehingga  energi terbarukan  yang  berasal  dari  sinar  matahari dapat  dimanfaatkan  sebagai  energi  alternatif. Sel  surya  adalah  salah  satu  energi  alternatif yang  mempunyai  potensi  sangat  besar  namun belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  yang dapat  mengkonversi  sinar  matahari  menjadi energi  listrik  tanpa  menghasilkan  emisi  gas buangan. Kelebihan utama dari sel surya adalah energi tersebut dapat langsung diubah dari sinar matahari  menjadi  energi  listrik  hanya  dengan panel  surya  fotovoltaik  yang  sangat  kecil  [1]. Beberapa peneliti menyatakan bahwa perkembangan  fabrikasi  sel  surya  umumnya untuk  menciptakan  sel  surya  yang  memiliki karaketristik ringan, portable dan fleksibel serta dapat menghasilkan tegangan dan efisiensi yang tinggi [2,3,4,5].
Pengembangan sel surya untuk mendapatkan karakteristik tersebut ada berbagai  macam  seperti  menjahitkan  kabel  Ti yang  dilapisi  TiO 2 dan fiberglass sebagai counter  electrode  nya  pada  kain  kapas  untuk menghasilkan  DSSC  yang  fleksibel  dan wearable [5],  mengganti  kaca  ITO  dengan kawat  logam  sebagai  anoda  dan  kain  CNT sebagai counter electrode sehingga menghasilkan  panel  surya  yang  elastis, wearable serta memiliki ketahanan yang tinggi, namun perkembangan tersebut memiliki
kekurangannya  masing  –  masing  seperti diperlukannya  teknologi  dan  biaya  produksi yang  sangat  tinggi  dan  kekuatan  fisik  yang kurang  baik  [4,6].  Untuk  menanggulangi kekurangan  tersebut  telah  dibuat  DSSC  yang terbuat  dari  kain  TC  dan fiberglass sebagai working  electrode (anoda)  dan  plastik  elastis PET/ITO  sebagai counter  electrode (katoda) dan  ditambahkan sealant untuk  menghindari kebocoran  elektrolit.  DSSC  yang  dibentuk memiliki  ketahanan  fisik  yang  cukup  baik  dan juga harganya murah, tetapi karena katoda yang dipakai adalah plastik PET/ITO terdapat resiko terjadinya  retakan  atau  patah  pada  bagian katoda  bila  terlalu  banyak  digerakan  atau dilipat.  Untuk  menghindari  hal  itu  pada penelitian  ini  digunakan  kain fiberglass /tinta karbon  sebagai  material  konduktif  [7,8].  Pada pembuatan  DSSC  diperlukan  2  elektroda konduktif,  semikonduktor,  zat  warna  dan elektrolit.  Semikonduktor  yang  umumnya dipakai  adalah  TiO 2 terutama  yang  berukuran nano  karena  memiliki band  gap yang  rendah shingga memudahkan elektron untuk tereksitasi [9].  TiO 2 yang  berukuran  nano  memiliki wavenumber yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan TiO 2 biasa sehingga dapat menghasilkan  energi  yang  lebih  tinggi.  Selain membuat  ukuran  semikonduktor  menjadi ukuran yang lebih kecil cara untuk meningkatkan wavenumber adalah  dengan memperkecil jarak antar molekul semikonduktor [10]. Metode pelapisan zat TiO 2 umumnya  dilakukan  dengan  metode knife coating. Ada  banyak  metode  lain  yang  dapat digunakan  untuk  pelapisan  zat  TiO 2 dan  salah satunya adalah dengan pembuatan lapisan serat tipis  nano  TiO 2 .  Campuran  TiO 2 (diambil  dari TiF 4 ) dengan PVac yang dibuat menjadi lapisan
tipis  menggunakan  elektrospinning  dapat menghasilkan  lapisan  tipis  dengan  ukuran sekitar  2 𝜇𝑚 dan  lapisan  tersebut  dapat digunakan untuk membuat sel surya photovoltaic  [11,12].  Pada  penelitian  ini digunakan  zat  warna  alam  antosianin  yang diambil  dari  wortel  sebagai  variabel  tetap. Tidak digunakannya zat warna sintetik rhuteum dikarenakan ketersediaannya yang terbatas dan berbahaya  bagi  kesehatan  manusia  [13,14]. Pada  penelitian  ini  juga  digunakan  elektrolit campuran KI/I 2 sebagai variabel tetap. Elektrolit  diubah  menjadi  bentuk  gel  dengan menambahkan  PVA  untuk  mengurangi  resiko kebocoran  elektrolit  dikarenakan  penggunaan material konduktif dari bahan kain tekstil yang memiliki rongga [15,16,17,18].
Mengacu  pada  latar  belakang  tersebut, pada  penelitian  ini  digunakan  elektrospinning dengan  harapan dapat memperkecil jarak antar molekul ataupun memperkecil ukuran  molekul TiO 2 dengan mencampurkan TiO 2 dengan PVA dan  dibuat  dalam  bentuk  serat  nano  sehingga akan didapatkan tegangan yang besar menggunakan  TiO 2 komersil  dengan  ukuran yang bukan nanometer untuk mengurangi biaya produksinya.  Digunakan  kain fiberglass /tinta karbon  sebagai  material  konduktifnya  karena penulis  ingin  memanfaatkan  material  tekstil untuk  mendapatkan  DSSC  yang  fleksibel  dan ringan  dan  belum  ada  penelitian  yang menggunakan semikonduktor serat nano PVA/TiO 2 dari  hasil  elektrospinning  yang disusun dalam rancangan DSSC yang elektrodanya  terbuat  dari  kain fiberglass /tinta karbon.  Penggunaan  campuran  TiO 2 komersil dengan  PVA  pada  DSSC  yang  menggunakan kain fiberglass //karbon  sebagai  elektrodanya dijadikan state of the art pada penelitian ini.

## MATERIAL
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah  TiO 2 anatase  yang  dibeli  dari  PT. Bratachem,  Bandung,  Indonesia.  Polivinil Alkohol  (PVA)  dibeli  dari  PT.  Bratachem, Bandung,  Indonesia.  Kain  fiberglass/tinta karbon difabrikasi di Lab Mekratonika Tekstil, Politeknik  STTT  Bandung,  Indonesia. Larutan elektrolit  campuran  KI/I 2 didapatkan  dari  Lab Kimia  Umum  Politeknik  STTT  Bandung, Indonesia.  Wortel  250gr  dibeli  dari  pasar tradisional  Bandung,  Indonesia.  Alat yang digunakan pada studi ini adalah Electrospinning
(Lab  Mekatronika  Tekstil,  Politeknik  STTT Bandung,  Indonesia);  AVOmeter  analog    CE- TECH  YX-360TR;  Stenter  (Lab  Pencapan,
Politeknik STTT Bandung, Indonesia); Magnetic stirrer (Lab Evaluasi Kimia, Politeknik STTT Bandung, Indonesia);
Scanning  Electron  Microscopy  (SEM)  (Balai
Besar Tesktil, Bandung, Indonesia); Indonesia);
Spectrotometer UV-Vis (Lab Sintesa Kimia dan Polimer, Politeknik
STTT Bandung, Indonesia).

## METODA
Elektroda  kerja  disusun  dari  kain fiberglass/tinta  karbon  sebagai  pengganti  dari kaca  Indium  Tin  Oxide  (ITO)  dan  dilapisi semikonduktor  yang  terbentuk  dari  serat  nano campuran  PVA/TiO 2 yang  didapatkan  dari proses  elektrospinning.  Larutan  PVA/TiO 2 dibuat dengan mencampurkan 10g PVA dengan 10g  TiO 2 lalu  dilarutkan  dengan  100ml  air menggunakan magnetic stirrer. Kain fiberglass /tinta  karbon  dilapisi  dengan  larutan PVA/TiO 2 menggunakan teknik pelapisan tipis dengan  elektrospinning.  Proses  ini  dilakukan pada  tegangan  20kV  selama  240  detik.  Proses saat sebelum dan sesudah elektrospinning dapat dilihat pada Gambar 1.
(a)
(b)
Gambar  1.  Proses  elektrospinning  (a) sebelum; (b) sesudah
Dilakukan  penyusunan  DSSC  sebagai berikut  :  elektroda  kerja, photosensitizer , elektrolit  dan  elektroda  pasif.  Kain  direndam dalam zat warna sebagai photosensitizer selama 30  menit  lalu  dilakukan  proses curing dengan suhu  200 ℃ selama  300  detik.  Elektrolit  yang terbuat dari campuran PVA/KI/I 2 ditambahkan diatas  elektroda  kerja  dan  disusun  menyerupai sandwich dengan  elektroda  pasif.  Penyusunan DSSC dapat dilihat pada Gamber 2.

## Gambar 2. Skema penyusunan DSSC
Pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM)  dilakukan  pada  lapisan  tipis  serat  nano PVA/TiO 2.. Pengujian  ini  bertujuan  untuk melihat  morfologi  dari  serat  nano dan  melihat ukuran  serat  nano tersebut.  Pengujian  UV-Vis dilakukan  pada  larutan  PVA.TiO 2 untuk menghitung energi gap dari kedua zat tersebut. Perhitungan energi gap dilakukan
menggunakan persamaan berikut : 𝐸𝑔 = ℎ𝑐 𝜆 (1)
Dimana ℎ : konstanta Planck ( 6,52𝑥10 −34 𝐽𝑆 ) 𝑐 : kecepatan cahaya ( 3𝑥10 8 𝑚𝑠 −2 ) 𝜆 : panjang gelombang
Pengukuran  ini  dilakukan  pada  kondisi saat  DSSC  tidak  terpapar  sinar  matahari  dan saat  DSSC  terpapar  sinar  matahari  langsung. Pengukuran  tegangan  dan  arus  dilakukan menggunakan AVOmeter pada sel surya yang telah  disusun.  Pengambilan  data  pada  kondisi tidak terpapar sinar dilakukan sesaat setelah sel surya  disusun  sementara  pengeambilan  data saat  kondisi  terpapar  sinar  matahari  langsung dilakukan  setelah  sel  surya  terpapar  sinar matahari langsung pada jam 12.00 siang hari di Politeknik STTT Bandung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  proses  palapisan  dengan elektrospinning,  serat  nano  PVA/TiO 2 yang terbentuk  adalah  seluas  3  x  3  cm 2 .  Dilakukan pengukuran  hambatan  menggunakan  AVO meter  untuk  melihat  apakah  serat  nano PVA/TiO 2 sudah  melapisi  sisi  konduktif  dari karbon  atau  belum  dan  hasil  menunjukan bahwa  bagian  karbon  tersebut  telah  terlapisi dengan baik sehingga tidak ada hambatan yang terukur pada AVOmeter.
Pada  pengujian  UV-Vis  yang  dapat dilihat  pada  Gambar  3  hasil  pengujian menunjukan bahwa energi gap dari PVA/TiO 2 /zat warna lebih kecil dibandingkan dengan  larutan  PVA/TiO 2 .  Energi  gap PVA/TiO 2 sebesar 2,8eV sementara energi gap PVA/TiO 2 /zat  warna  sebesar  2eV.  Hal  ini menyatakan  bahwa  zat  warna  antosianin  dari wortel  dapat  digunakan  dalam  penyusunan DSSC  ini  dan  perbedaan  energi  gap  antara kedua  larutan  tersebut  tidak  tinggi  sehingga elektron akan mudah tereksitasi dari zat warna ke semikonduktor.
(a) Elektrolit Fiberglass /tinta karbon PVA/TiO 2 /zat warna Fiberglass /tinta karbon
(b) (c) (d)
Gambar  3.  (a)  Hasil  UV-Vis  PVA/TiO 2 (b) perhitungan energi gap PVA/TiO 2 (c)  hasil  UV-Vis  PVA/TiO 2 /zat warna  (d)  perhitungan  energi  gap PVA/TiO 2 /zat warna
Hasil  pengujian  SEM  dapat  dilihat  pada Gambar  4.  Hasil  pengujian  ini  menunjukan bahwa  dengan  elektrospinning,  serat  nano  dari larutan  PVA/TiO 2 /zat  warna  dapat  dibentuk dengan tegangan 20kV selama 240 detik. Rata –  rata  ukuran  dari  serat  nano  yang  terbentuk adalah sebesar 177,6nm.
Pada  pengujian  tegangan  dan  arus menggunakan  AVOmeter,  tegangan  yang didapatkan  adalah  sebesar  53mV  sementara arus  yang  didapatkan  adalah  sebesar  26,5 𝜇 A pada saat sel surya terpapar sinar matahari. Pada saat  sel  surya  tidak  terpapar  sinar  matahari, tegangan yang didapatkan adalah sebesar 8mV dan arus yang  didapatkan adalah sebesar 4 𝜇 A.
Hasil  ini  menunjukan  bahwa  DSSC  telah tersusun  dengan  baik  dan  setiap  bagiannya berfungsi dengan baik.
Gambar 4. Hasil pengujian SEM
Cara pengambilan data tegangan dan arus dari DSSC yang telah disusun dapat dilihat pada Gambar 5
(a)
(b)
Gambar  5.  Cara  pengambilan  data  tegangan dan arus (a) tidak terpapar sinar (b) terpapar sinar matahari

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan  dari penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  serat nano PVA/TiO 2 /zat  warna  dapat  dibentuk menggunakan elektrospinning dengan tegangan output  maksimum  20  kV  selama  240  detik. Ukuran  serat  nano tersebut  adalah  sebesar 177,6nm.  Didapatkan  hasil  output  berupa tegangan  sebesar  53mV  saat  terpapar  sinar matahari  dan  8mV  saat  tidak  terpapar. Didapatkan  arus  sebesar  26,5 𝜇 A  saat  terpapar sinar matahari dan 4 𝜇 A saat tidak terpapar. Dari penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  serat nano dapat dibentuk dari campuran
PVA/TiO 2 /zat warna menggunakan elektrospinning  dan  dapat  dijadikan  elektroda aktif  pada  DSSC  dari  kain fiberglass /tinta karbon.
Saran  yang  dapat  disampaikan  tim penulis  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah perlunya  dilakukan  pengukuran  ketebalan  dari serat nano tersebut menggunakan alat uji TEM dan  juga  perlu  dilakukan  perbandingan  hasil tegangan  dan  arus  antara  semikonduktor  hasil dari  penelitian  dengan  semikonduktor  yang tidak diproses.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Karya ini disponsori oleh Unit Penelitian dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (UPPM) Politeknik  STTT  Bandung  dan  Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Para penulis berterima  kasih  atas  dukungan  dan  kontribusi untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Shaik,  M.R.S,  Santosh  B.  Waghmare, Suvarna  Shankar  Labade,  Pooja  Vittal
Fuke  &  Anil  Tekale.  A  Review  Paper on  Electricity  Generation  from  Solar Energy . IJRASET. 2017 2 Cheng Yen-Ju, Sheng-Hsiung Yang, & Chain-Shu Hsu. Synthesis of Conjugated Polymers for Organic Solar Cell  Applications. ACS  Publication  : Chemistry Review. 2009
3 Lipomi Darren.J, Benjamin C.-K. Tee, Michael  Vosgueritchian  &  Zhenan
Bao.  Stretchable  Organic  Solar  Cells. Advanced Materials. 2011 4 Pan  Shaowu,  Zhibin  Yang,  Peining Chen, Jue Deng, Houpu Li, & Huisheng
Peng. Wearable Solar Cells by Stacking
Textile Electrodes. Angewandte Chemie. 2014 5 Yun  Min  Ju,  Seung  I.  Cha,  Seon  Hee
Seo  &  Dong  Y.  Lee.  Highly  Flexible Dye-sensitized Solar Cells Produced by Sewing  Textile  Electrodes  on  Cloth.
Scientific Reports. 2014
6 Wen  Zhen,Min-Hsin  Yeh,  Hengyu Guo,  Jie  Wang,  Yunlong  Zi,  Weidong Xu,  Jianan  Deng,  Lei  Zhu,  Xin  Wang, Chenguo Hu, Liping Zhu, Xuhui Sun & Zhong Lin Wang. Self-powered textile for wearable electronics by hybridizing fiber-shaped nanogenerators, solar cells,  and  supercapacitors. Science
Advances. 2016
7 Liu  Jingqi,  Yi  Li,  Sheng  Yong, Sasikumar Arumugam & Steve Beeby.
Flexible  printed  Monolithic-structured solid-state Dye sensitized solar Cells on
Woven Glass Fibre textile for Wearable energy Harvesting Applications. Scientific Reports. 2018 8 Liu  Jingqi,  YiLi  ,  Menglong  Li  , Sasikumar  Arumugam  &  Stephen  P Beeby.  Processing  of  Printed  Dye Sensitized  Solar  Cells  on  Woven
Textiles. IEEE. 2019 9
Lee Joon Seok, Kyeong Hwan You, & Chan  Beum  Park.  Highly  Photoactive, Low  Bandgap  TiO2  Nanoparticles Wrapped  by  Graphene. Advanced
Materials. 2012 10 Colinge    J.P  dan  Chyntia  A.  Colinge. Physics  of  Semiconductor  Devices. KLUWER ACADEMIC PUBLISHER. 2002 11
Bharat, S & Kattamuri, Kumar & Potti,
Lakshmanarao  &  Vin,  Anjaneyulu  & Bandi, Veeranjaneyulu & Chagantipati, Sreeram  &  Rk,  Mogili.  Nanofibers  In Pharmaceuticals-A Review. 2012 12 Onozuka Katsuhiro, Bin Ding, Yosuke Tsuge, Takayuki Naka, Michiyo Yamazaki,  Shinichiro  Sugi,  Shingo Ohno,  Masato  Yoshikawa,  Seimei Shiratori.  Electrospinning  processed nanofibrous  TiO2  membranes  for photovoltaic  applications. Institute  of Physics  Publishing  :  Nanotehcnology. 2006
13 Hardani,  Cari  dan  Agus  Supriyanto.
Characteristics Ruthenium (N719) as a
Photosensitizer in Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC).Prosiding SNFA. 2020 14 Khairullah  Mohamad  Haekal,  Risa Suryana, dan Fahru Nurosyid. Pembuatan  Nanofiber  Campuran TiO2 dan Karbon dengan Metode Electrospinning.  Materials  Science. 2017 15 Cavus  S  dan  E.Durgun.  Poly(vinyl alcohol) Based Polymer Gel Electrolytes:  Investigation  on  Their Conductivity  and  Characterization. ACTA PHYSICA POLONICA. 2016 16 Gu Peng, Dingyu Yang, Xinghua Zhu,
Hui Sun, Peihua Wangyang, Jitao Li, &
Haibo  Tian.  Influence  of  electrolyte proportion  on  the  performance  of  dye- sensitized  solar  cells. AIP  Advances. 2017
17 Su’aita  M.S,  M.Y.A.  Rahman&  A. Ahmad. Review on polymer electrolyte in  dye-sensitized  solar  cells  (DSSCs).
Elsevier. 2015
18
Wu  Jihuai,Zhang  Lan,  Jianming  Lin, Miaoliang  Huang,  Yunfang  Huang, Leqing  Fan,  &  Genggeng  Luo. Electrolytes  in  Dye-Sensitized  Solar Cells. ACS  Publication  :  Chemistry Review. 2015